826 



Brasilien, der nebst andern zu den Versuchen diente, wurde durch Quarz 

 und durcli Rutil geritzt; Eigenschwere r= 3,857 (die des Rutils = 4,209). 

 Die Zerlegung ergab: 



Anatas. Rutil von St. 1'riW.r. 



Titansäure . . 98,36 . 97,60 



Eisenoxyd . . . 1,11 . 1,55 



Zinnoxyd . . . 0,20 . — 



99,67. 



99,15. 



R. Hermann: über die Zusammensetzung des Pyrochlors 

 von Miask (Erdm. und March. Journ. XXXI, 94 ff.). Die zerlegten 

 Krystalle , regelniäsige Oktaeder, wechselten in ihrer Grösse von jener 

 eines Nadelkopfes bis zu der von grossen Erbsen. Mehr oder weniger 

 deutliche Blätter - Durchgänge. Stark durchscheinend bis undurch- 

 sichtig; dunkel rothbraun, mit hyazinthrothem Lichte durchscheinend; die 

 Krystalle aussen matt, auf dem muscheligen Bruche harzglänzend: Feld- 

 spath-Härte; Strichpulver zimmetbraun. Eigenschwere = 4,203. Im 

 Kolben erhitzt gibt das Mineral nur Spuren von Wasser. Auf der Kohle 

 verglimmt das Mineral und verwandelt seine Farbe in Wachsgelb ohne 

 zu schmelzen oder seine Form zu ändern ; als Pulver in Borax leicht 

 lösbar zu einer in beiden Flammen rothgelben, nach dem Abkühlen farb- 

 losen Perle. Bei völliger Sättigung wird das Glas nach dem Erkalten 

 trübe; eben so beim Flattern. Durch konzentrirte Schwefelsäure wird 

 das Mineral vollständig zerlegt, dabei schwillt die Masse stark auf, wird 

 weiss und so schwammig, dass sie auf Wasser schwimmt. Analyse: 



Tantalsäure 



62,25 





Titansäure 



2,23 





Zirkonerde . 



5,57 





Ceroxyd 



3,32 





Lanthanoxyd 



2,00 





Yttererde . 

 Manganoxyd 



\ 0,70 





Eisenoxyd . 



5,68 







| Ca 3 | 



%v 



Formel : 2 



< Ln 3 > Ta 



+ £e 





1 Y 3 1 



Fe 



Kalk . 



. 



. 



13,54 



Kalium 



. 



• ) 





Natrium 



. 



• 



3,72 



Lithium 



. 



. ) 





Fluor 



. 



. 



3,23 



Wasser 





. 



0,50 



Wolframsäure 



. 



Spur 









102,74. 



|Ti j 



K 



+ N 

 L 



\m. 





